Judul: Synthesis and Characterization FeTiO3 dopped Strontium (II) Acetate (Sr(CH3COO)2)
Abstrak: Film FeTiO3 dengan variasi konsentrasi pendadah Stronsium (II) Asetat (0%, 0.5%, 1%, 1,5%) telah berhasil dibuat di atas substrat silikon (100) tipe-p menggunakan metode Chemical Solution Deposition (CSD) dengan bantuan teknik spin coating dengan kecepatan putar 8000 rpm. Film FeTiO3 di-annealing dengan kelajuan suhu sebesar 1,67oC dan pada suhu 850 oC ditahan selama 8 jam, lalu mengikuti proses pendinginan suhu kamar selama 12 jam. Film FeTiO3 yang didadah dengan Stronsium (II) Asetat dikarakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan XRD sehingga menghasilkan nilai energi bandgap secara berturut-turut sebesar 4,14 eV; 3,98 eV; 3,13 eV; 3,08 eV. Analisis data XRD menggunakan metode Cramer-Cohen menghasilkan nilai parameter kisi a=b sebesar 5,0934 Å; 5,1379 Å; 5,1657 Å; dan 5,1779 Å serta parameter kisi c yaitu 14,0787 Å; 14,3008 Å; 14,4038 Å; dan 14,4289 Å, dengan struktur kristal hexagonal. Kata kunci: bandgap, CSD, FeTiO3, spin coating, parameter kisi, FeTiO3 film with the variation of Strontium (II) Acetate (0%; 0,5%;1%;1,5%) has been successfully made on silicon substrate (100) p-type using the Chemical Solution Deposition (CSD) method with the spin coating technique with a rotational speed 8000 rpm. FeTiO3 film was annealed with an increase in temperature of 1,67oC and at 850oC for 8 hours, then follow the cooling process to room temperature for 12 hours. FeTiO3 film with Strontium (II) Acetate doped was characterization using a spectrophotometer UV-Vis and XRD so that the bandgap energy value was 4,14 eV; 3,98 eV; 3,13 eV; 3,08 eV. XRD data analysis using the Cramer-Cohen method resulted in lattice parameter values a=b of 5,0934 Å; 5,1379 Å; 5,1657 Å; and 5,1779 Å in addition for lattice parameter c with a hexagonal crystal structure are 14,0787 Å; 14,3008 Å; 14,4038; and 14,4289 Å. Keywords: band gap, CSD, FeTiO3, spin coating, lattice parameter
Keyword: bandgap, CSD, FeTiO3, spin coating, lattice parameter

Judul: Synthesis and Characterizations of Barium Titanate (BaTiO3) Thin Film with Varied Concentration of Iron (II) Acetate (Fe(CH3COO)2) as Dopant
Abstrak: Sintesis film tipis BaTiO3 dengan variasi konsentrasi pendadah Fe (0%; 2%; 4%; dan 6%) menggunakan metode chemical solution deposition (CSD) berhasil dilakukan. Larutan sampel dideposisikan di atas substrat silikon (100) tipe-p dengan teknik spin coating pada kecepatan anguler 8000 rpm selama 60 detik. Proses annealing dimulai pada suhu kamar hingga mencapai suhu 850°C dan ditahan selama 8 jam dengan kelajuan suhu sebesar 1,67°C/menit, dilanjutkan dengan pendinginan hingga suhu kamar selama 12 jam. Ketebalan film dihitung dengan metode volumetrik dan hasilnya berturut-turut yaitu 3,9867 μm; 3,8759 μm; 3,6913 μm; dan 3,0454 μm. Analisis dengan persamaan Cramer-Cohen menghasilkan parameter kisi a = b yaitu 3,843 Å; 3,882 Å; 3,898 Å; dan 3,909 Å serta parameter kisi c yaitu 4,002 Å; 3,938 Å; 4,070 Å; dan 4,024 Å dengan struktur kristal tetragonal. Nilai enegi band gap hasil analisis dengan fungsi Kubelka Munk untuk indirect transition berada dalam rentang 3,0689 – 3,2051 eV dan direct transition berada dalam rentang 2,7660 – 3,0417 eV., The synthesis of BaTiO3 thin film with variations in concentration of Fe as dopant (0%; 2%; 4%; and 6%) using chemical solution deposition (CSD) method has been successfully done. The solutions was deposited on p-type silicon (100) substrates with spin coating technique at the angular speed of 8000 rpm for 60 seconds. The annealing process was started at room temperature until 850°C and was held for 8 hours with a temperature speed of 1.67°C/minutes, followed by cooling process to room temperature for 12 hours. Film thickness was calculated using volumetric method and the results are 3.9867 μm; 3.8759 μm; 3.6913 μm; and 3.0454 μm. The results of the analysis using Cramer-Cohen equation obtained that the lattice parameters a = b are 3.843 Å; 3.882 Å; 3.898 Å; and 3.909 Å and c are 4.002 Å; 3.938 Å; 4.070 Å; and 4.024 Å with tetragonal crystal structure. The values of band gap energy that was analyzed using Kubelka-Munk method equation are in range of 3.0689 – 3.2051 eV for indirect transition and 2.7660 – 3.0417 eV for direct transition.
Keyword: thin film, barium titanate, cramer-cohen, kubelka-munk, dopant

Judul: Epivag Sebagai Penyebab Kegagalan Reproduksi Dan Penanggulangannya Pada Sapi
Abstrak: "Epivag" merupaka suatu penyakit viral yang menyerang organ reproduksi baik pada sapi jantan maupun betina, disebabkan oleh virus dan hanya terdapat di benua Afrika. Nampaknya sapi-sapi sialng Inggris di Afrika sangant peka terhadap penyakit tersebut. Mengingat bahwa sapi-sapi silang Inggris sudah banyak di impor ke Indonesia, maka perlu diperhitungkan kemungkinan penyebaran penyakit tersebut di Indonesia.
Keyword: